5'o ARG 



Ja fin de ropératlon. afin que la chaleur ne volatilise pas 

 ou ne fasse pas perdre une trop grande quantité de ce 

 métal. 



On obtient par cette fonte un peu de plomb-d'œuvre et 

 des mattes de plomb , que l'on nomme mattes d'enrichis- 

 sement ; elles contiennent à peu près 0,00075 d'argent (envi- 

 ron un deux-cent-quarantième). 



On refond, une et même deux fois, ces mattes avec des 

 scories , et on retire à chaque fois du plomb-d'œuvre et des 

 mattes moins riches. 11 paroît que ces fontes intermédiaires 

 n'ont plus lieu ; du moins Widenmann et Fragoso n'en par- 

 lent pas. 



Alors on grille les mattes moins riches jusqu'à six fois, 

 pour concentrer, par l'évaporation du soufre, l'argent qu'el- 

 les contiennent, les rendre moins fusibles et par consé- 

 quent plus disposées à la décomposition. 



Ces grillages terminés , on mêle ces mattes avec de la li- 

 tharge , des scories de plomb, des scories de cuivre , et on 

 les refond au haut fourneau. 



Cette troisième fonte, que l'on nomine fonte au plomb, 

 donne un plomb cuivreux argentifère, qui contient environ 

 0,00687 d'argent et des mattes de cuivre. 



On refond ce plomb de nouveau pour l'enrichir par la 

 séparation du cuivre qui est en partie perdu ; alors on a 

 un plomb-d'œuvre qui n'a plus besoin que d'être affiné pour 

 en séparer totalement l'argent. 



Nous ti-aiterons de l'affinage du Plomb et du Cuivre ar- 

 gentifère, à Tarticle de ces deux métaux. 



Nous avons cru devoir présenter ces deux exemples du 

 traitement des mines d'argent proprement dites, parce qu'ils 

 offreni tous les détails de cette opération métallurgique fort 

 compliquée. On sent facilement qu'en raison des circons- 

 tances, et plus encore de la nature des minerais, ces opé- 

 rations doivent beaucoup varier. Il n'y a peut-être pas 

 deux mines d'argent dans lesquelles on suive exactement 

 les mêmes procédés : mais les principes de traitement énon- 

 cés au commencement, sont à peu près les mêmes pour ce 

 genre de mine; c'est ainsi que sont traitées les mines de 

 Sal&berg , d'Annaberg , etc. ( B. ) 



